1036 Sitziini; der ph)'s.-inath. Classe v. 18. Nov. — Mittheilimg v. 4. Nov. 



welche sieh durch eine ungewöhnlich starke und schnell fortschreitende 

 Rostbildung auszeichnen. Auf der Oherfläche solcher Rindenstücke, 

 welche schon vollständig oxydirt zu sein schienen, traten noch wieder- 

 holt grosse Tropfen von Eisenchlorürlösung hervor, und von dem com- 

 pacten Abschnitt des Nickeleisen bröckelten während der sechsmonat- 

 lichen Dauer der Beoliachtung stetig Theile ab, ohne dass eine be- 

 ginnende Erschöpfung sich merkl)ar machte. Ferner liess sich wahr- 

 nehmen, dass die Ansammlung von Eisenchlorür in Beaconsfield ganz 

 vorzugsweise, wenn nicht allein, an der Grenze der Taenitlamellen 

 und Schreibersitkrystalle gegen den Kamazit stattfindet, in Folge dessen 

 auch die Verwitterung längs der Taenitlamellen fortschreitet. Daraus 

 lässt sich schliessen, dass zwischen letzteren und dem Kamazit schon 

 im frischen Meteoreisen kein so inniger Contact vorhanden ist wie 

 zwischen den Theilchen des Kamazit. Durcli die Volumvergrössei'ung 

 bei der Oxydation des Eisenchlorür wird der Zusammenhang noch 

 melir gelockert. Von den beim schliesslichen Zerfall entstehenden, von 

 Oktaederllächen begrenzten Platten und eckigen Brocken lassen sich 

 noch anhaftende Taenitblättchen leicht abheben; zum grösseren Theil 

 liegen sie jedoch losgelöst im Grus , so dass man sie in bedeutender 

 Zahl zusammen mit einigen Schreibersitkrystallen auslesen kann. 



Um eine Schätzung des sich ansammelnden Eisenchlorür zu ge- 

 winnen, wurden 457='' der allmählich abgebröckelten Stückchen erst 

 mit Wasser ausgelaugt, dann mit Schwefelsäure digerirt; die beiden 

 Bestimmungen ergaben 0.515 und 0.274 Procent Chlor oder zusammen 

 1.4 1 2 Procent Eisenchlorür. Dieser Gehalt ist recht hoch, wenn man 

 bedenkt, dass das verwandte Material nur aus oberflächlich ange- 

 rosteten Stückchen bestand und sich ausserdem schwerlich so voll- 

 ständig extrahiren liess wie leicht zerfallende eigentliche Rostrinde. 

 Aber selbst unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse ist der Chlor- 

 gehalt jedenfalls erheblich geringer, als zum Beispiel in der Rostrinde 

 von Forsyth'. Wenn trotzdem das Eisenchlorür in Beaconsfield viel 

 verheerender wirkt als im letzteren Eisen, so dürfte dies an dem 

 verschiedenen Gefüge liegen; in Beaconsfield concentrirt es sich zwischen 

 den oktaedrischen Lamellen und treibt sie durch die Volumvergrösse- 

 rung bei der Oxydation aus einander, im kleinkörnigen Forsyth ver- 

 theilt es sich gleichförmig und liefert zwar reichlich Rost, bewirkt 

 aber keinen Zerfall. 



Beaconsfleld gehört zu den oktaedrischen Eisen mit grobem Ge- 

 füge. An einigen ganzen Lamellen (Kamazit -+- Taenit) , welche sich 



' E. Cohen: Das Meteoreisen von Forsyth Co., Georgia, Vereinigte Staaten. 

 Diese Bericlite 1897. X\'I. 394. 



